( 920 



MINÉRALOGIE. — Sur la production artificielle de la fayalite. 

 Note de Alex. Gorgeu, présentée par M. Friedel. 



« Lorqu'on chauffe au rouge-cerise, dans un creuset de platine traversé 

 par un courant d'iiydrogène pur chargé de vapeur d'eau, un mélange de 

 protochlorure de 1er préalablement fondu (') (aoS"^) et de sihce ou de 

 sable finement pulvérisé (i^'), on obtient, après un quart d'heure de fu- 

 sion et un refroidissement lent, un culot renfermant, avec l'excès de chlo- 

 rure, un silicate de fer bien cristallisé associé à de l'oxychlorure de fer, 

 de l'oxyde magnétique et de la silice non transformée. 



» Dans ces conditions, la vapeur d'eau décompose une partie du chlo- 

 rure, avec dégagement d'acide chlorhydrique et production de prot- 

 oxyde; celui-ci se dissout dans le sel fondu et sature rapidement la silice, 

 que l'on doit agiter à l'aide d'un fil de platine qui traverse le couvercle du 

 creuset. 



» Pour isoler les cristaux de silicate, on traite le culot, préalablement 

 concassé, par l'eau bouillante, en évitant le contact de l'air; on jette en- 

 suite la partie insoluble, après complète désagrégation, dans l'eau froide 

 aiguisée de 5 pour loo d'acide chlorhydrique qui dissout tout l'oxychlo- 

 rure; enfin, au moyen d'un barreau aimanté, on sépare l'oxyde magné- 

 tique, ordinairement en petite quantité. 



» Le résidu de ce traitement se présente, après sa dessiccation à l'air sous 

 forme de cristAUX anhydres, bruns et brillants qui atteignent souvent 

 o™"", 5 à i™"" d'épaisseur. 



» La solubilité de ce silicate dans les acides faibles bouillants, qui 

 n'agissent pas sur la silice et le sesquioxyde qu'il peut contenir, a permis 

 d'en effectuer aisément l'analyse et d'obtenir les résultats suivants : 



Théorie 

 Analyse. (SiO-, 2Fe0). 



Si02 -28,8 ) 20,4 



■ lOO ^'"^ 



FeO 7' j^ I 70,6 



(') Le chlorure employé dans ces expériences doit être sec et exempt autant que pos- 

 sible de suroxydes; à cet effet, on sèche d'abord cl l'on fond ensuite, au sein d'un courant 

 d'hydroi^'ène humide, le sel cristallisé qui ne doit pas contenir do sulfates. Le produit 

 fondu contient une proportion variable d'oxychlorure cristallisé, déconiposable par l'tau 

 ou l'alcool et facilement soluble dans les acides énergiques étendus de 20'"' d'eau froide. 



